Neunuodfünfzigates Kapitel: Die Miiicralstoffe des Holzes der Bäume. 769 



In den mehrfach erwähnten Asclienanalysen des Holzes einer Baum- 

 art 2U verschiedenen Jahreszeiten finden sich meist Hindeutungen, daß 

 zur Zeit lebhafter Stoffbewegung im Holzkörper im Frühjahr eine Steige- 

 rung des Magnesiagehaltes gefunden wird. Dies ist auch aus den von 

 DiTTMANN mitgeteilten Zahlen für Eichenholz zu ersehen, wo wenigstens 

 ein schwaclies Maximum Ende Mai gefunden wurde; bei Fagus trat 

 ilber dieses Verhältnis nicht hervor. Nach Schröders Erfahrungen 

 partizipiert Ln erster Linie die äußere Partie des Holzkörpers an dieser 

 MgO-Vermehrung. Bei Picea excelsa ergab sich 



April August Nov. Febr. 

 in Außenholz 10,44 7,89 9,37 9,47 Proz. MgO iu der Reinasche 

 „ Innenholz 13,07 14,94 12,77 13,40 „ „ „ „ 



Durch Extraktion mit Wasser konnte Schroeder dem Fichten- 

 holze nur sehr wenig Magnesiumverbindungen entziehen. Die Asche 

 nicht ausgelaugten Holzes ergab 13,38 Proz. MgO, jene des ausgelaugten 

 Holzes 15,89 Pi-oz. MgO, die Asche des Extraktrückstandes enthielt nur 

 2,98 Proz. MgO. Diese Versuche würden passend erweitert und zu 

 verschiedenen Vegetationsstadien an vergleichbarem Material angestellt 

 noch ein zutreffendere» Bild von der physiologisclien Rolle der Mag- 

 nesiumverbinduugen im Holzkörper abgeben können. 



Der Eisengehalt des Holzkörpers übersteigt in zahlreichen Fällen 

 nicht die Grenzen, welche der Eisengehalt jugendlicher Pflanzengewebe 

 erreicht und bewegt .sich zwischen 0,5 und 0,8 Proz. der Reinasche. 

 Doch geht er andererseits nicht selten bis auf mehrere Prozente der 

 Reinasche hinauf: Olea europaea 2,11 Proz.; Citrus Aurantium 3,08 Proz.; 

 Acacia Cebil 5,1 Proz.; Aspidoaperma Quebracho 2.41 Proz.; Jodina 

 rhombifolia 2,45 Proz; Tecoma radicans 2,48 Proz., Cedrela brasiliensis 

 5,57 Proz.; Buxus 3,82 Proz.; Populus virginiana 4,47 Proz.; Sorbus 

 Aucuparia 3,24 Proz. Fe.jOg. In einem Falle wurde in Fichtenholz sogar 

 10,07 Proz. FegOa in der Reinasche angegeben (Wolff 1. c.) Wasser- 

 löslich ist nur ein geringer Teil des im Holze vorhandenen Eisens. 

 Schroeder fand in nicht ausgelaugtem Fichtenholze 6,33 Proz., in aus- 

 gelaugtem Holze 7,38 Proz., im Wasserextrakte nur 2,38 Proz. der 

 Asche an Eisenhydroxyd. Das Kernholz kann anscheinend entweder 

 eisenreicher oder auch eisenärmer sein als das Jungholz. Als Zahlen- 

 beispiele seien angeführt: 



Über den Eisengehalt des Holzes aus verschiedenen Teilen der Bäume 

 geben liachstehende Daten Aufschluß: 



Stamm Gipfel Astholz 



Fichte 0,79 Proz. 1.22 Proz. 0,96 Proz. FejOg in der Reinasche 

 Tanne 0,81 „ 0,65 „ 1,05 „ „ „ „ 



Fichtenholz, von Schroeder zu verschiedenen Jahreszeiten analysiert, 

 ergab : 



April August November F'ebruar 



in Außenholz 0,72 Proz. 1,42 Proz. 0,3üProz. 1,62 Proz. Fe..,©,, | in der 

 ,, Innenholz 0,51 ., 1,10 „ 0,70 „ 0,10 „ ^, j'Reinasche 



Czapek, BiooUeinie der Tflaiizen. 11. 49 



